übei- die verschiedenen Zustände des hammergaaren Kupfers. 9 b 



beim Aussüfsen des Silberniederschlags als oxvdirtcs Metall bei dem reguli- 

 nischen Silber zurück. Nach dem Wiederauflösen des Silbers in Salpeter- 

 säure und nach dem Abdunsten der Aullösung in gelinder Wärme, erhält man 

 den ganzen Antimongehalt des Kupfers, wenn das Salpetersäure Silbersalz 

 mit vielem Wasser übergössen wird. Dies ist auch das einzige mir bekannte 

 Mittel, die geringen und nicht wägbaren Quantitäten von Kolde ausztimitleln 

 welche das Kupfer aufgenommen haben kann. Obgleich nämlich der ganze 

 Kohlegehalt des Kupfers sich bei dem regulinischen Silber findet, welches 

 durch die Zersetzung des salpetersauren Silberoxjds erhalten wird ; so ist 

 die Quantität der Kohle gewöhnlich doch so geringe, dafs sich das Silber 

 klar, ungefärbt und ganz vollständig in Salpetersäure auflöst und erst durch 

 Auflösen des in gelinder Wärme abgedunsteten und dadurch neutralisirten 

 Silbersalzes in vielem Wasser, zum Vorschein kommt. Enthielt das Kupfer 

 keine Kohle, so geben die Krystalle des Salpetersäuren Silberoxyds eine ganz 

 ungefärbte Auflösung; war aber ein Kohlegehalt vorhanden, so giebt sich 

 derselbe durch die braune Färbung der wäfsigen Auflösung zu erkennen, die 

 sich nach einiger Zeit klärt und die Kohle als einen schwarzbraunen Staub ab- 

 setzt. Es ist allerdings sehr möglich, sogar sehr wahrscheinlich, dafs der 

 ganze Kohlcgehalt des Kupfers auf diese Weise nicht ausgemittelt werden 

 kann, weil die Salpetersäure nicht ohne Einwirkung auf die Kohle sein wird; 

 allein es ist bis jetzt noch kein anderes JMiltel zur Bestimmung des Kohlege- 

 halts bekannt, inid der Verlust kann nur unbedeutend sein, wenn bei der 

 Auflösung des niedergeschlagenen Silbers ein Übermaafs an Säure möglichst 

 vermieden imd wenn beim Abdunsten des Silbersalzes eine sehr serinse Di- 

 gerirwärme angewendet wird. 



Nach der hier angegebenen Methode ist eine grofse Menge von ver- 

 schiedenen Kupferarten in den verschiedenen Zuständen der Gaare, worin 

 sie zum Theil absichtlich versetzt wurden, analysirt worden. Die Resultate 

 der Untersuchungen sind folgende : 



1. Kupfer, welches in allen Graden der Temperatur bis zur lichten 

 Rothglühhitze die gröfste Festigkeit zeigte imd welches die durch das Aus- 

 strecken in der gewöhnlichen Temperatur erlangte Steifheit und Sprödigkeit 

 schon durch ein so gelhides Erhitzen wieder verlor, dafs es sich zum Gold- 

 plaltiren eignete, war von allen Beimischungen ganz frei. Es enthielt keine 



